aio 



175L Jul Aug. Sept t 



16. Järnets förhållande emot gläs-åmnen år af 

 den beftaifenhet : at fedan denne metallen foril 

 blifvit gjord til glas-ämne, nämligen til en cro~ 

 cus eller kalk, forflaggas han fedan utaii modamed 

 dylika åmnen. Hvadan kommer y at jårn-fi^fpan, 

 fom icke med bly pä fkjerfvel ' förflaggas * likväl 

 efter des calcination , utan moda med bly-glas el* 

 ler bly-kalk til glas varder. 



27. Som ock jarn-kalk uti långt mindre hetta 



medelft tillagda glas-åmnen forflaggas , ån genom 

 phlogiflon reduceras} dcremot de andra metaller 



reduktionen: altfå år ock detta en mycket fördel- 

 aktig egenfkap, fom da den rått vid fmålt- proces- 

 ferna blifver i akt tagen, lägger grunden til jär- 

 nets forflaggning ock rena äffondring ifrån de åd* 

 lare metallerna. 



28. Ehuruvål roftad järn-malm hvarken For 

 fig allena med en half timas blåft Qch hetta til glas 

 fmålter uti digel tiltåpt, eller kalk-ften, vare fig 

 bränd eller obrånd, for fig allena, med lika hetta 

 i digel uti en Prober- kammars åfkja: dock varda 

 bagge, lika til vigten, £immanblandade,medfådan 

 hetta til et fulkomligt rent ochfvart glas. 



29. Flufs- eller glas-fpat, blandad til likamyc- 

 ket kalk, gor lamma vitnfications verkan påjårn- 

 malm (28^), på mindre ån hälften kårtate tid. 



30. Svafvel-blandat jårn, fåfom fvafvel-kis, 

 blifver med lika mycket brand kalk-ften, genom 

 en hfilf timas fmålt-hetta tilfammans en fkjer-ften, 

 med allenalt en liten il agg-hinna derunder vid di- 

 gel-bottnen : vifande Skjer-ftenens drygare vigt ån 



behofva ftarkare hetta til deras forfl 



den 



